DES SCIENCES DE BERLIN. 269 



quelques expériences , dont je vais rendre compte dans ce mémoire. _ 1 



II. Les qualités extérieures de ce corps font aficz irrégulières. Il eft blanc ■'"M. Xi/f. 

 tirant un peu fur la couleur du plomb. Les grains en font pour la plupart ap- ^ ^' ^ ^ ^ 

 platis, & on les fent polis au toucher. Il y a de ces grains qui fe laiflent aflez '^75 7' 

 bien battre au marteau fur l'enclume ; d'autres après avoir reçu quelques 



coups, éclatent ; d'autres prennent la forme de lames très-minces , & cela ar- 

 rive ordinairement aux grains qui étoicnt convexes. Je pris d'abord les 

 grains qui s'ctoient laiflé applatir en lames , & je verfai deflus de l'eau forte. 

 Mais quoique je les euiTe auflîtôt mis à digérer , il ne s'en détacha rien de 

 confidcrable. Je jettai là-defTus un peu de fel ammoniac , & continuai la di- 

 geflion , mais il ne fe fît non plus aucune folution dans ce menfirue j à peine 

 en refulta-t-il une teinture jaunâtre. L'aiman attire à foi une partie de ce 

 minerai. Après l'or la platine eft le plus pefant de tous les corps , puifqu'elle cft 

 à ce métal comme 18-319. 



III. Le premier eflài que je fis fur la platine.fut la calcination. J'en pris deux 

 onces que je mis fur un tet à rôtir , fous une mouffle bien ardente ; & j'entre- 

 tins pendant deux heures un feu très-violent , fans appercevoir aucune fu- 

 mée , quoique je remuaiTè de tcms en tems la malTè avec un crochet de fer. 

 Après le réfroidifïèment cette platine avoit l'air d'un plomb rouillé ,■ feule- 

 ment elle étoit plus noire , & fans aucun éclat métallique. L'aiman n'en at- 

 tiroit prefque plus rien : cependant elle n'avoit rien perdu de fon poids ; au 

 contraire , il étoit augmenté, puifqu'il alloit alors à deux onces , dix gra'ins , 

 quoiqu'elle eût été exadement pefée , ce qui eft aflurement très-remar- 

 quable. 



IV. Je pris enfuite une once de platine crue ; je la mis dans un creufet à 

 faire des eftais de cuivre, appelle en allemand Kupfir-tutte , fur lequel je 

 pofai un couvercle , & que je plaçai dans un fourneau de fulîon , qui, par 

 une longue traînée menée du dehors du laboratoire jufques fous le trou des 

 cendres, tout près de la grille du fourneau , auffi-bicn que par fa cheminée 

 cxtraordinairement haute , produit l'ardeur la plus véhémente qu'on puifle 

 donner aux fourneaux de fufion d'un laboratoire. Je plaçai mon creu- 

 fet fur un piedeftal convenable. J'excitai le plus grand degré de feu poffi- 

 ble , & je continuai pendant trois ou quatre heures 5 après le refroidiiTèment 

 h platine parut un peu réunie , mais nullement fondue. Alors elle pefoit cinq 

 ou fîx grains de plus qu'auparavant : les coups de marteau en féparoient 

 aHez aifément les parties les unes des autres. L'intérieur étoit à la vérité un 

 peu plus blanchâtre ; mais on retrouvoit les mêmes grains qui avoient exif- 

 té auparavant ; & quelques-uns d'entr'eux fe laiiTbient pareillement appla- 

 tir fur renclumc. Je diftillai auffi par une retorte de verre une once de pla- 

 tine crue avec un feu violent, dans un récipient adapté , & j'obtins par ce 

 moyen une certaine quantité d'un mercure réel , coulant. Après cela j'exami- 



